Държавен вестник, бр. 12, 2022 г., стр. 123

БРОЙ  12	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  123  
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.474 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
 
 
 
 
Фигура 1.6.4.7.2 
Форма на кривата на вплътняване на боксит, когато оптималната 
влажност се проявява при насищане, по-малко от 90%. TML се 
определя като критичното съдържание на вода при 70% насищане. 
 
.8 Крива на вплътняване 
 
Последователността на изпитване води до специфична крива на 
вплътняване (виж фигури 1.6.4.7.1 и 1.6.4.7.2). 
 
Ако оптималното съдържание на влага (ОМС) на боксит се прояви при 
или над 90% насищане, критичното съдържание на влага се указва 
чрез пресечната точка на кривата на вплътняване и линията S = 80% 
степен на насищане (виж фигура 1.6.4.7.1). TML е критичното 
съдържание на влага. 
 
Ако оптималното съдържание на влага (ОМС) на боксит се прояви под 
90% насищане, критичното съдържание на влага се указва чрез 
пресечната точка на кривата на вплътняване и линията   S = 70% 
степен на насищане (виж фигура 1.6.4.7.2). TML е критичното 
съдържание на влага. 
 
Когато ОМС не е ясно определено чрез извършване на достатъчен 
брой изпитвания при съдържание на вода, близко до ОМС, тогава не 
може да бъде приета TML, основаваща се на S = 80 %. TML трябва да 
се отчете при S = 70 %. Това е нужно, за да се предотврати 
погрешното приемане на високо ОМС поради непълното определяне 
на кривата на вплътняване. 
 
Когато влагата се оттича много свободно от пробата при съдържание 
на влага, така че кривата на вплътняване на пробата за изпитване да 
не достига 70 % насищане или повече, изпитването се взема, за да се 
посочи 
товар, 
при 
който 
водата 
преминава 
свободно 
през 
пространствата между частиците. 
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.475 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
 
 
2 
Процедури за изпитване за определяне на ъгъла на покой и свързаните с тях 
уреди 
 
2.1 
Определяне на ъгъла на покой на дребнозърнести материали (с размер 
по-малък от 10 mm): “изпитване на накланящата се кутия". За 
използване в лаборатория или пристанище на натоварване 
 
2.1.1 
Обхват 
 
Изпитването 
осигурява 
определяне 
на 
ъгъла 
на 
покой 
на 
дребнозърнести 
несвързващи материали (размер по-малък от 10 mm). Получените по този начин 
резултати могат да се използват при тълкуването на раздели 5 и 6 от настоящия 
кодекс за въпросните материали. 
 
2.1.2 
Определение 
 
Ъгълът на покой, получен от това изпитване, е ъгълът, образуван между 
хоризонталата и горната част на кутията за изпитване, когато материалът в насипно 
състояние в нея започва да се плъзга. 
 
2.1.3 
Принцип на изпитването 
 
При измерване на ъгъла на покой по този метод повърхността на материала трябва 
първоначално да бъде равна и успоредна на основата на кутията. Кутията се накланя 
без вибрации и накланянето се спира, когато продуктът в насипно състояние започне 
да се плъзга. 
 
2.1.4 
Уред (виж фигура 2.1.4) 
 
Уредът се състои от: 
 
.1 
Рамка, към която е прикрепена отворена кутия. Kутията e pрикрепena 
към рамката чрез вал, който минава през лагери, монтирани към 
рамката и края на кутията, което позволява да бъде накланяна 
контролирано. 
.2 
Размерите на кутията са 600 mm х 400 mm х 200 mm . 
.3 
За да се предотврати плъзгането на материала по дъното на кутията 
по време на накланяне, на дъното ѝ се поставя плътно прилягаща 
решетка (отвори 30 mm x 30 mm x 25 mm), преди пълнене. 
.4 
Накланянето на кутията се извършва чрез хидравличен цилиндър, 
монтиран между рамката и дъното на кутията. Могат да се използват и 
други средства за постигане на необходимото накланяне, но във 
всички случаи вибрациите трябва да бъдат отстранени. 
.5 
За да се поддържа налягането в хидравличния цилиндър, може да се 
използва хидропневматичен акумулатор, под налягане от въздух или 
газ при налягане от около 5 kp/cm2. 
 
.6 
Скоростта на накланяне трябва да бъде приблизително 0.3°/s. 
 
.7 
Диапазонът на наклона трябва да бъде най-малко 50°.